BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 9. N:0 1. 265 



CaO-rige smclteniasser af surstofibrhold ca. 1 : 1.4 o krystalli- 

 serer ud det nye, CaO- og SiO.^-rige tetragonale mineral, som 

 behöver lidet eller intet Al.^O., for at kunne blive konstitueret; 

 af denne o-rund kan olivin rimeliffvis ikke straekke sij? saa 

 långt ind paa mclilith-siden, naar AUOj-gehalten er ringe, ved 

 smeltemasser af surstoiibrhold ca. 1 : l.;55 — 1..50 ') som ved ca. 

 1 : 1.00. Det omvendte finder antagelig sted ved staerkt ba- 

 siske slagger, idet her, naar AUOj-gehalten er stor, krystalli- 

 serer ud gehlenit (som holder meget AloOg). 



3) Det indbyrdes forhold mcUem de forskjellige RO-baser, 

 nemlig MgO, MnO og FeO, og mellem CaO og alkalier udöver 

 sandsynligvis ogsaa en vis indflydelse paa den lov, livorefter 

 inineral-dannelsen finder sted. — I de fleste af de af vore me- 

 lilitli-slapger, som ligger i naerheden af olivin-gramsen, spiller 

 MnO en stajrkt fremtraedende rolle; EO betyder fölgelig i de 

 nys angivne gracnse-vierdier altid MgO i faelleskab med en hel 

 del MnO; FeO er överalt kun tilstede i meget ringe msengde. 

 ■]eg skulde vsere tilböjelig til at tro, at olivin, naar de övrige 

 betingelser er lis;'©, kan konstitueras ved relativt större CaO- 

 gehalt, naar RO na?sten udelukkende bestaar af MgO, end naar 

 der indgaar store msengder af MnO. — I CaO-gehalten er 

 tidligere medregnet eventuelt forhaunden-vgerende alkali; der 

 er dog överalt kun meget lidet NaoO og K^O tilstede, saa 

 grsense-vaerdierne gja?lder for omtrent ren CaO. 



Tidligere er paavist, at naturlig melilith kan holde saa 

 meget MgO som i alle fald efter forholdet 1 MgO : 2.49 CaO; 

 BouRGEOL^ har fremstillct melilith med 1 MnO : 6 CaO (med lidt 

 NaoO). Hvor maximums-gra3nsen for den MgO-, MnO- og FeO- 

 gehait, som kan indgaa i melilith, i virkeligheden indtrasder, 

 kan paa det nuvgerende stadium ikke med sikkerhed angives; 

 sandsynligvis kan de tetragonale mineraler aldrig holde sär- 

 deles meget af de naevnte baser, thi da maatte man vente, at 

 de skulde kunne dannes ved relativt mindre CaO-trehalt, end 

 erfaring viser. — De udkrystalliserede melilith- mineraler i vore 

 slagger indeholder rimeligvis altid en del, dog ikke saBrdeles 

 meget, mere TaO i forhold til RO (MgO, MnO og FeO), end 

 tilfaeldet er med selve smeltemasserne i sin helhed; der maa 



'•) De CaO-rigeste af vore olivin slagger med surstoflforhold över 1 : 1.3 

 förer 1 RO : 1.03, 0.94, 0.81, 0.78 og 0.67 CaO. — Paa den anden side 

 har vi ved samme surhedsgrad en hel del temmelig CaO-fattige og 

 RO-rige tetragonal-slagger (se oversigtstabellen). 



